K8 A. POURCEL — L'ÉTAT ACTUEL DE L'INDUSTRIE DE LA FONTE EN FRANCE 



prendre, en outre du carbone, des parties de tous 

 les éléments — souvent très nombreux — qui 

 accompagnent soit l'oxyde de fer dans le minerai 

 et en forment la gangue, soit le carbone dans le 

 combustible. L'analyse suivante en offre un 

 exemple type : 



Carbone 2,2.37 



Silicium 3,263 



Phosphore 0,439 



Soufre 0,030 



Manganèse 0,388 



Aluminium 0,028 



Chrome 0,027 



Vanadium 0,01 2 



Cuivre 0,009 



Nickel et cobalt 0,033 



Arsenic 0,013 



Antimoine 0,01 1 



Calcium 0,072 



Magnésium 0,100 



Titane 0.02b 



Cependant, en dehors de ces corps, qu'elle s'in- 

 corpore souvent en quantité infinitésimale — corps 

 alcalins et terreux, surtout, — et que, dans la 

 pratique, l'analyse néglige de rechercher, la fonte, 

 telle qu'on l'obtient des minerais considérés 

 comme purs, renferme seulement, comme éléments 

 essentiels : le fer, le carbone et le silicium, toujours 

 accompagnés de quantités variables de manganèse, 

 de phosphore el de soufre. 



II. -- Différents états du carbone 



DANS LA FONTE. 



L'aspect de la cassure à froid permet de distin- 

 guer nettement deux catégories de fonte : Va fonte 

 lilaiirke et la fonte grise: 



Dans l'une, le carbone apparaît sous forme de 

 lamelles de graphite, lesquelles donnent à la cas- 

 sure sa couleur grise plus ou moins foncée; dans 

 l'autre, — la fonte blanche, — le carbone est invi- 

 sible à l'u/il nu. 



La fonte blanche résiste à l'outil, est fragile au 

 choc et se laisse pulvériser. 



La fonte grise se laisse, au contraire, entamer 

 a l'outil et résiste aux efforts de choc. 



Plus dense que la fonte grise, la foule blanche 

 entre en fusion à une température inférieure. 



Ainsi, une fonte grise, à larges lamelles de gra- 

 phite, a souvent une densité ne dépassant pas 7, 

 tandis que celle d'une fonte blanche atteint quel- 

 quefois 7,60. 



(J uanl au point de fusion, M. Osmond a trouvé 

 108.3'C. pour celui d'une fonte blanche à 4,10 ° „ de 

 carbone, exemple à peu près de corps étrangers, 

 el M. H. Le Châtelier 1220°C. pour celui d'une 

 fonte grise pure. 



Cependant, avec des aspects de cassure diffé- 

 rents, et des propriétés physiques et mécaniques 

 bien distinctes, ces deux sortes de produits peu- 



vent avoir une composition chimique à peu près 

 identique. Ainsi : 



« Un fer fortement carburé, en fusion, prendra 

 « les caractères de la fonte blanche ou de 

 ■ la fonte grise, suivant qu'on l'aura solidifié 

 « rapidement ou lentement, et, cela, sans qu'il y 

 o ail eu d'autre changement dans la constitution 

 « initiale qu'une modification survenue dans l'état 

 " physique du carbone. 



« Un fer carburé, obtenu par la fusion d'un 

 « mélange de fer pur et de carbone en excès, à 

 « une température voisine de 1.500°C, et coulé en 

 « plaque de 15 millimètres d'épaisseur, sur un 

 « moule en métal, a donné : 



« l°Dans lazone rapidement solidifiée au contact 

 " du moule, une fonte blanche contenant, p. 100 : 



Fer = 95.99 : carbone = 4,01 ; 



« 2° Dans la zone supérieure, ayant les deux tiers 

 « de l'épaisseur de la plaque, une fonte grise, con- 

 « tenant, pour cent : 



Fer 



93,22 ; carbone = 4,78 '- » 



Ainsi la fonte, composé homogène de fer et de car- 

 bone à l'état liquide, peut donner naissance, suivant 

 les conditions où se fait sa solidification, à deux 

 produits bien distincts par l'aspect el par les pro- 

 priétés physiques et mécaniques -. Et, ce qui diffé- 

 rencie surtout ces deux produits, ce n'est pas la 

 teneur en carbone, mais bien l'état dans lequel se 

 trouve ce métalloïde dans chacun d'eux. 



Dans l'un, la fonte blanche (fig. 1,2, 4 et 6), il sem- 

 blerait, de prime abord, que l'homogénéité de 

 composition a été conservée sous forme d'un al- 

 liage défini, une combinaison infime qui dissimule 

 le carbone; mais l'analyse ntierographigue, comme 

 l'analyse chimique, prouve que le carbone s'y 

 trouve sous deux états et souvent trois. 



Dans la fonte grise fig. 3 et o), où l'œil ne dé- 

 couvre le carbone que sou:; la forme de graphite, 

 on constate qu'il s'y trouve sous trois, et quelque- 

 fois quatre états 3 . 



Cependant, les analyses des fers carbures ne 

 mentionnent le carbone, sauf de rares exceptions, 

 comme l'a remarqué le P r A. Ledebur 4 , que sous 



1 Bol ssingaclt, Cf. 



- La fonte, produit industriel, renfermant, en outre du 

 carbone, une inimité d'autres corps, comme le montre l'ana- 

 lyse donnée plus haut, est tout aussi homogène à l'étal 

 liquide et comparable, commi l'a remarqué le l' 1 Martensj 

 .i une dissolution de plusieurs sels dans l'eau. 



3 Les figures 1 à fi ont été faites d'après des microphoto- 

 graphies de M. Osmond, obligeamment prêtées a la Kevue 

 par ce savant. [Note de tu Direction.) 



• Sur la dénomination des différentes formes du carbone 

 diiiis les fers carbures, par A. Ledebur : Stahl und Eisen 

 (nov.. 1888). Traduction et annotations, par M. Osmond, 

 pour la Société d'Encouragement. 



